^2 DEIXA CEMENT A7.I ONE 



attribuirsi la cap,ione ngU strnmenti , al niodo ill adope- 

 rarli , alia diversita deiracciajo e cici I'ondenti; si esamina 

 quiiidl la natura dei cilindretti piroinetrici di IVedgn'Ood , 

 e si fa vedere che il loro rlstrin2;imcnto non e propor— 

 zionale all' cfFettiva qnautitii di calore ; ne questa e una 

 delle parti meno importauti del lavoro del Vismara , il 

 quale ha anche esplornto il ristringimento di diverse ar- 

 gille , e dimostrato quiadi clie quell' istromento niisuratore 

 non e comparabile. 



Egli insegna altres'i a servirsi nella pratica del colore 

 del crogiuolo e della fucina per conoscere all' ingrosso la 

 temperatura; e venendo poscia ai fondenti, narra gli espe- 

 riinenti da csso fntti col vetro coinune non contenente 

 pionibo ne altrl metalli , ridotto in polvere , colla calce , 

 coir argilla separata ed aiiclie unita con queste terre. Col 

 vetro ottenne plena e perfetta fusione a gradi 120 del 

 plrometro , colla calce o altrl fondenti terrei a gradi 90 

 inclrca , e coll' uno e coU'altro a grado notaliilmente mi- 

 nore , aggiugnendo una dose di tre o quattro per cento 

 di polvere di carboue o di nero fumo termolampico. L'ac- 

 ciajo da scultore pero si fondette incompletamente a con- 

 slstenza pastosa a gradi 140, mentre il tertnolampico fon- 

 devasi a lao, e tra questi acciai fusi osservaronsi diverse 

 le proprleta, esaminate comparativamente coU' acciajo in- 

 glese marcato Hantzinan. Trovo il Vismara die ben condotto 

 il lavoro dcU' uno e dell' altro nella nianlera da esso in- 

 dlcata , si ottenevano 1 medesimi risultanienti dal suo acciajo 

 fuso e dair inglese ; ed egli si fece altresi ad indicare il 

 metodo di ottenere un acciajo plii malleabile, sopprimendo 

 o diminuendo la porzione di carbone die si aggiunge al 

 fondente , e levando il crogiuolo allordie la fusione e rl- 

 dotta a conslstenza pastosa. Con questo mezzo trovo egli 

 il suo acciajo dolce ed oljbediente alia lima, biandiissimo 

 e di grano fino ed eguale avantl la tempra, dopo la tenipra 

 duro forse pin dell' inglese. Diverse ravviso tuttavla le 

 proprleta dell' acciajo fuso a contatto del fondenti terrei , 

 da quello fuso a contatto del vetro: dlfHclle a lavorarsi e 

 il prlmo in quadretti sani, roinpendosi facilmente appena 

 percosso , e facile pure esscndo a fendersi per ogni verso 

 sotto al inartello anche lavorato a caldo, sebbene le lame 

 die si riusclrono a formare con quell' acciajo , immerse 

 negli acidi presrntasscro bellisslmi iiori di dnmasco. Rifuso 



